1070 KUPFER, SILBER UND GOLD. 



künstlich durch Einwirken von kohlensauren Alkalien auf Lösungen 

 von Kupferoxydsalzen bei verschiedenen Temperaturen darstellen. 

 Die natürlich vorkommenden basisch kohlensauren Kupferoxydsalze 

 werden häufig zur Gewinnung von metallischem Kupfer benutzt, da 

 sie beim Glühen Wasser und Kohlensäure verlieren und Kupferoxyd 

 zurücklassen, das sich leicht reduziren lässt. Noch häufiger als in 

 den schon genannten Verbindungen findet sich das Kupfer in 

 Schwefelverbindungen und zwar gewöhnlich in miteinander chemisch 

 verbundenen Sulfiden des Kupfers und Eisens 3 ). 



Die Gewinnung des Kupfers aus seinen Sauerstofferzen bietet 

 keine Schwierigkeiten, da dieselben durch Glühen mit Kohle sich 

 leicht reduziren und von den Beimengungen trennen lassen. Dieses 

 Ausschmelzen wird in Schachtöfen ausgeführt, in welche zu dem 

 Gemische des Erzes mit Kohle noch Zuschläge zur Bildung von 

 Schlacke gethan werden. Das aus dem Schachtofen abgelassene 



3) Der in der Natur zuweilen in grossen Massen vorkommende Eisenkies, FeS 2 , 

 enthält meist geringe Mengen von Schwefelkupfer, welches beim Rösten des Kieses, 

 wenn aller Schwefel als Schwefligsäuregas entweicht, in Kupferoxyd übergeht. 

 Wenn man dagegen den Schwefel nicht vollständig ausbrennt, sondern den Kies 

 nur schwach unter Luftzutritt erhitzt (röstet), so entsteht Kupfervitriol, den man 

 in Wasser lösen kann. Aus der Lösung des schwefelsauren Kupfers wird dann durch 

 metallisches Eisen das Kupfer ausgefällt. Es ist jedoch besser, wenn man den beim 

 Rösten des Kieses erhaltenen Rückstand, wie dies auch meistens geschieht, mit 

 Kochsalz versetzt und von Neuem röstet. Beim Auslaugen mit Wasser geht dann 

 Kupferchlorid in Lösung, das man gleichfalls durch metallisches Eisen zersetzt. In 

 viel grösseren Mengen wird das Kupfer aus anderen Schwefelerzen gewonnen. Unter 

 diesen ist der Kupferglanz Cu 2 S verhältnissmässig selten; er besitzt Metallglanz, ist 

 grau und krystallinisch und tritt meist vermengt mit organischen Stoffen auf. Letz- 

 teres weist zweifellos darauf hin, dass der Kupferglanz seine Entstehung der redu- 

 zirenden Einwirkung organischer Stoffe auf Lösungen von schwefelsaurem Kupfer 

 verdankt. Als Beimengung des Kupferglanzes erscheint öfters das in Oktaedern 

 krystallisirende, rothbraune Buntkupfererz, das gleichfalls Metallglanz besitzt und in 

 verschiedenen Farben spielt, was durch eine oberflächliche Oxydation desselben 

 bedingt wird. Die Zusammensetzung des Buntkupfererzes ist Cu 3 FeS 3 . Am häufig- 

 sten findet sich in verschiedenen Gesteinen der Kupferkies — das gewöhnlichste 

 Kupfererz, das in quadratischen Oktaedern krystallisirt und häufig auch in nicht- 

 krystallinischen Massen auftritt. Die Zusammensetzung des Kupferkieses ist CuFeS 2 ; 

 er ist gelb, metallglänzend und besitzt das spezifische Gewicht 4,0. Die schwefel- 

 haltigen Kupfererze oxydiren sich beim Einwirken von sauerstoffhaltigem Wasser 

 zu schwefelsaurem Kupfer oder Kupfervitriol, der in Wasser leicht löslich ist. Wenn 

 das Wasser ausserdem noch kohlensaures Calcium enthält, so entstehen durch dop- 

 pelte Umsetzung Gyps und kohlensaures Kupfer : CuS0*-}-CaC0 3 = CuC0 3 -|-CaS0 4 . 

 Von den verschiedenen Kupfererzen ist das Schwefelkupfer jedenfalls das ursprüng- 

 liche Produkt, während die anderen Erze sekundäre, auf nassem Wege entstandene 

 Bildungen sind. Diese Behauptung wird durch den Umstand bestätigt, dass das 

 Wasser vieler Kupferbergwerke Kupfervitriol in Lösung enthält. Aus solchen Lö- 

 sungen lässt sich durch Kalk — Kupferoxyd und durch Eisen — metallisches Kupfer 

 fällen: letzteres scheidet sich auch beim Einwirken organischer Stoffe und anderer 

 Beimengungen des Wassers aus. Hierdurch erklärt sich das Auftreten von metalli- 

 schem Kupfer in den natürlichen Produkten, die sich aus dem Schwefelkupfer 

 bilden. 



